Влияние характеристик поверхностных явлений нитрата марганца на пропитку танталового анода конденсатора

Влияние характеристик поверхностных явлений нитрата марганца на пропитку танталового анода конденсатора

А.Г. Старостин, С.В. Лановецкий, В.З. Пойлов

Покрытия на основе диоксида марганца используют в качестве катодного материала в электронной промышленности при производстве конденсаторов и химических источников тока, а также в производстве высокоактивных катализаторов окисления угарного газа [1-5]. Для получения покрытий оксидно-полупроводниковых конденсаторов используют

технологию многостадийного нанесения посредством многоцикловой пропитки пористого электрода растворами Мп(КО3)2 с дальнейшим его пиролитическим разложением (до 30 циклов пропитка-пиролиз). Качество покрытий и число циклов пропитка-пиролиз во многом зависят от поверхностного натяжения раствора нитрата марганца, угла смачивания и свободной энергии на границе раздела «электрод-раствор», влияющих на смачивание пористых танталовых электродов растворами нитрата марганца. В отечественной и зарубежной литературе [3, 6-8] в основном рассматриваются вопросы технологии нанесения покрытий и способы улучшения стадии пропитки электродов растворами нитрата марганца, но отсутствует количественная оценка поверхностного натяжения раствора нитрата марганца, угла смачивания и свободной энергии на границе раздела «электрод-раствор ».

В связи с этим целью данной работы являлось изучение поверхностного натяжения раствора нитрата марганца, угла смачивания и свободной энергии на границе раздела «пористый танталовый электрод-раствор Мп(КО3)2», влияющих на смачивание электродов растворами нитрата марганца и интенсивность пропитки.

Экспериментальная часть

В качестве исходных материалов для исследования были использованы растворы Мп

квалификации «осч» с концентрациями 10, 27, 42, 57 и 62,37 мас. %, а так же оксидированные объемно-пористые танталовые электроды заводского изготовления.

Динамическую вязкость (р, мПа-с) растворов нитрата марганца

указанных концентраций определяли при помощи вибрационного вискозиметра «А&Б БУ-10» в термостатируемой кювете при температурах 30, 40, 50 и 60°С с трехкратным дублированием измерений для каждой концентрации. Точность измерений величины р составляла ±3%.

Предварительной стадией измерения краевого угла смачивания (в, град) была стабилизация танталовых анодов по значению влажности, для чего их подвергали радиационной сушке на влагомере «А&Б МБ-70» при температуре 110°С в течение 2 минут. Массу высушенных анодов (т1) и анодов пропитанных марганцевыми растворами (т2) оценивали с помощью электронных аналитических весов с точностью до 0,0001 г. После чего на автоматическом тензиометре «Kmss К-100С» проводили измерение краевого угла смачивания анода растворами нитрата марганца (по 3 анода для каждой концентрации при Т=23°С по методу одиночного волокна). При этом, образец танталового анода погружали в исследуемый раствор Мп(КО3)2 с одновременным измерением усилия отрыва от поверхности раствора. Расчет в осуществляли по формуле:

г

в = агееоБ

Л

, град.

а- Ь

V у

Где ^ - результирующая сил смачивания и выталкивания стандартной пластины из раствора (мН), о - поверхностное натяжение Мп(КО3)2 (мН/м), Ь - периметр смачивания (м).

Поверхностное натяжение (о, мН/м) растворов нитрата марганца определяли на тензиометре «Kmss К-100» методом взвешивания пластинки Вильгельми при температурах: 23, 35, 45, 55°С. При этом измеряли усилия

соприкосновения и отрыва стандартной платиновой пластины с исследуемыми растворами и вычисляли поверхностное натяжение:

о = ———, мН/м.

L  cose

Где 0=0°, т.к. краевой угол смачивания пластины из 6Pt = 0°, L -периметр смачиваемой поверхности (м), F - измеряемая сила при погружении пластины в раствор (мН).

Свободную энергию поверхности (СЭП) материала анода конденсатора, спеченного из порошка тантала, так же оценивали с помощью тензиометра «Krnss К-100С» на основании краевого угла смачивания поверхности танталового анода растворами нитрата марганца с концентрациями 10, 27 и 62,37% и н-гексана (использованного в качестве стандартной жидкости с известным 0) в термостатируемых условиях (Т=23°С) без разделения на полярную и дисперсную части СЭП. Это позволило определить индивидуальные значения СЭП танталовых анодов при пропитке растворами Mn(NO3)2 с заданными концентрациями.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Результаты измерения динамической вязкости растворов Mn(NO3)2, вычисленные по трем параллельным измерениям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние температуры и концентрации растворов Mn(NO3)2 на динамическую вязкость

Т, °с Динамическая вязкость раствора ц, мПас

CMn(NO3)2=10% С Mn(NO3)2=27% CMn(NO3)2=42% CMn(NO3)2 57% CMn(NO3)2=62,37%

30 0,96 1,16 2,52 7,69 12,83

40 0,83 0,98 2,09 5,97 9,53

50 0,73 0,85 1,76 4,85 7,30

60 0,67 0,78 1,60 4,05 6,01

Анализ результатов измерений показал, что с ростом температуры динамическая вязкость раствора уменьшается для всех концентраций нитрата марганца. Причем, с ростом концентрации раствора влияние температуры на

динамическую вязкость усиливается. Так при концентрации раствора нитрата марганца 62,37% с ростом температуры от 30 до 60°С наблюдается снижение вязкости раствора с 12,83 до 6,01 мПас, что составляет 53,16%отн. против 30,21%отн. при концентрации раствора 10%.

В таблице 2 представлены значения краевого угла смачивания поверхности танталовых анодов растворами нитрата марганца.

Таблица 2

Значение краевого угла смачивания поверхности танталовых анодов растворами нитрата марганца

С Мп(КО3)2, % в, град

10 22,482

27 27,397

42 32,275

57 44,352

62,37 67,062

Из результатов измерения угла в видно, что с ростом концентрации нитрата марганца происходит увеличение в в диапазоне 0-90° (диапазон ограниченной смачиваемости). Из этого следует, что при высоких концентрациях растворов Мп(КО3)2 эффективность пропитки пористых анодов конденсатора должна снижаться, что приводит к необходимости проведения дополнительных циклов пропитки. Ниже (в таблице 3) приведены результаты анализа изменения массы пористого танталового анода до и после пропитки растворами нитрата марганца.

Таблица 3

Прирост массы пористого танталового анода после однократной

пропитки

СМп(МО3)2, % т ср.1 до пропитки, г т ср. 2 после пропитки, г Прирост массы образца, % масс.

10 0,224 0,238 6,25

27 0,222 0,238 7,21

62,37 0,224 0,230 2,68

Из анализа значений табл.3 следует, что увеличение концентрации пропиточного раствора приводит к снижению массы впитанного анодом раствора нитрата марганца. С ростом концентрации раствора нитрата марганца увеличиваются когезионные силы между молекулами, вследствие чего адгезионные силы притяжения раствора нитрата марганца поверхностью неровного шероховатого покрытия танталового анода уменьшаются. Это подтверждается результатами исследований авторов [3], доказавших, что при высоких концентрациях нитрат марганца не проникает в пористое тело анода конденсатора.

Для оценки сил когезии и адгезии на стадии пропитки пористых анодов растворами нитрата марганца проведены измерения поверхностного натяжения нитрата марганца при концентрациях 10, 27, 42, 57 и 62,37% и температурах 23, 35, 45, 55°С. Результаты измерений представлены на рис. 1.

Рис. 1. - Изменение поверхностного натяжения Мп(К03)2 с ростом концентрации раствора при температурах 23, 35, 45, 55°С Можно видеть, что с ростом концентрации раствора Мп(К03)2 поверхностное натяжение увеличивается, что создает дополнительное препятствие для внедрения молекул жидкости в пористое пространство танталового анода на стадии пропитки. Поверхностное натяжение Мп(К03)2

при концентрациях 10 и 27% имеют близкие значения (70,65-72,83 мН/м) и лишь с ростом концентрации выше 27% происходит его увеличение до 74 мН/м и выше. Увеличение температуры растворов нитрата марганца на 30оС при концентрациях до 30% приводит к снижению о на 2,4-2,9%. А при концентрациях растворов выше 42,57% поверхностное натяжение с ростом температуры снижается в большей степени, на 3,9-7,8%.

Полученные значения о позволяют рассчитать работу когезии (Жк), характеризующую силы притяжения ионов и молекул внутри растворов нитрата марганца:

Жк=2о, мН/м

и работу адгезии (Wa), характеризующую силы притяжения молекул раствора к поверхности смачивания по уравнению Дюпре-Юнга:

Жа/Жк=(1+cosв)/2, мН/м

где о - поверхностное натяжение раствора Мд(К03)2 на границе с воздухом;

в - краевой угол смачивания раствора Мд(К03)2 на границе жидкость-поверхность танталового анода.

По значениям работ адгезии Жа и когезии Жк, вычисляют значения коэффициента растекания Г по формуле Гаркинса:

/=Жа-Жк

В таблице 5 приведены расчетные значения работ адгезии Жа, когезии Жк, и коэффициента растекания /

Таблица 5

Влияние концентрации растворов нитрата марганца на работы адгезии

Жа, когезии Жк и коэффициента растекания/при Т= 23°С

Концентрация растворов,% вСр, град /м ь Д м Жк, мН/м Жа, мН/м /

10 22,482 72,76 145,52 139,99 -5,53

27 27,397 72,83 145,66 137,49 -8,17

42 32,275 77,08 154,16 142,25 -11,91

57 44,352 84,18 168,36 144,37 -23,99

62,37 67,062 86,81 173,62 120,64 -52,98

Повышение концентрации растворов Мп(К03)2 приводит к увеличению поверхностного натяжения, вследствие чего увеличивается работа когезии, а также работа адгезии, что сопровождается ухудшением пропитки пористого танталового анода (см. табл.3). Коэффициент Гаркинса / меньше 0, что свидетельствует об отсутствии растекания и низкой адгезии нитрата марганца к смачиваемой поверхности танталового анода.

Результаты измерений СЭП устанавливают зависимость СЭП танталового электрода от концентрации пропиточного раствора Мп(К03)2 (рис.2).

Н

и

О

о

£

о

=

“

8

и

&

о

“

л

=

о

о

£

и

10 20 30 40 50

Концентрация нитрата марганца, %

60

70

0

Рис. 2. - График изменения свободной энергии поверхности пористых танталовых анодов с ростом концентрации раствора Мп(К03)2 С помощью количественной оценки свободной энергии пористых танталовых анодов установлено, что с ростом концентрации раствора Мп(К03)2 в исследуемом диапазоне квадратично возрастает и значение свободной энергии (см. рис. 1). Эта зависимость объясняется теорией поверхностных явлений - с увеличением шероховатости поверхности краевой угол смачивания и СЭП растут [9-12]. Другими словами, шероховатая

поверхность с низкой адгезией к жидкой фазе, менее смачиваема, чем гладкая.

На основании СЭП пористого танталового анода и значений поверхностного натяжения нитрата марганца при разных температурах возможно предсказать адгезионные свойства растворов Мп(К03)2 по отношению к твердому аноду конденсатора. Так, исходя из зависимости СЭП от концентрации Мп(К03)2, в практическом смысле пропитка раствором с концентрацией выше 27% будет малоэффективна.

Заключение

Установленные в работе значения поверхностного натяжения раствора нитрата марганца, угла смачивания и свободной энергии поверхности пористого танталового анода позволяют оценить условия (концентрацию, температуру), при которых процесс пропитки и получения катодного покрытия Мп02 будет оптимальным.

Найденные значения работы адгезии и когезии растворов нитрата марганца позволяют в дальнейшем прогнозировать пути совершенствования технологии нанесения катодного покрытия Мп02 на высокопористые танталовые носители, улучшая качество наносимого покрытия и снижая число стадий «пропитки-пиролиз».

Литература:

1. Фиговский О. Нанотехнологии: сегодня и завтра. (Зарубежный опыт, обзор) [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №3. - Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2011/511 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

2. Санников Н.И. Математическое представление характеристик пограничной поверхности межфазного переходного слоя. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №2. -

Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/756 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

3. I.Horacek, T.Zednicek. High CV Tantalum Capacitors - Challenges and Limitations. AVX Czech Republic s.r.o., 2008. - p. 11.

4. Shuhui Liang, Fei Teng. Effect of phase structure of MnO2 nanorod catalyst on the activity for CO oxidation. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 5307-5315.

5. Dawei Liu, Qifeng Zhang. Hydrous manganese dioxide nanowall arrays growth and their Li+ ions intercalation electrochemical properties. Chem. Mater. 2008, 20, 1376-1380.

6. Заявка на пат. 93002681 РФ, МПК H01G9/00. Способ изготовления оксидно-полупроводникового конденсатора с твердым электролитом / Бедер Л.К. и др.; заявитель и патентообладатель малое инновац.-коммерч. предпр. "АВИ-центр"; №93002681/07, заявл. 14.01.1993; опубл. 10.10.1996.

7. Пат. 2076368 РФ, МПК H01G9/00, H01G9/155. Способ изготовления оксидно-полупроводникового конденсатора. Бездворных Т.В. и др.; заявитель и патентообладатель Тов-во с огран. Ответств. "Юпитер Трэйд энд Финэнси ЛТД" и др.; №93002680/07, заявл. 14.01.1993; опубл. 27.03.1997.

8. Пат. 2073278 РФ, МПК H01G9/00. Способ изготовления оксиднополупроводниковых конденсаторов. Бедер Л.К. и др.; заявитель и патентообладатель тов-во с огр. ответств. "Юпитер Трэйд энд Финэнси ЛТД"; № 93002681/07, заявл. 14.01.1993; опубл. 10.02.1997.

9. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы: Учебник для вузов. - 3-е изд., стереотипное, испр. Перепеч. с изд. 1989г. - М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. - 464 с.

10. Лановецкий С.В. Исследование процесса нанесения пленок диоксида марганца на танталовую подложку. // Лановецкий С.В. - Химическая промышленность сегодня, 2010. - № 11. - С.6-10.

11. Пойлов В.З., Лановецкий С.В., Кузьминых К.Г., Смирнов С.А., Степанов А.В. Интенсификация процесса пропитки танталовой матрицы растворами нитрата марганца. // Химическая промышленность сегодня, 2010. - № 10. - С.5-10.

12. Лановецкий С.В., Старостин А.Г., Пойлов В.З. Особенности формирования структуры пленочных покрытий в результате терморазложения растворов нитрата марганца. // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. - № 4. - С.125-130.